Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate. 61 
fiuorwasserstoffsäure bestanden haben, welche ich auch qualitativ 
darin nachwies. Beim Vergleichen von Baurs Kristallen aus den 
Versuchen 12, 15, 16, .19 mit den meinigen fand ich an den kleinen, 
wohlausgebildeten Kaliumfaujasit genannten Oktaedern dieselbe violette 
Nuance wie bei meinem Hieratit. Die Lichtbrechung bestimmte ich 
daran wie Becke zu 1,39, d. h. ein wenig zu hoch, was sich leicht 
durch geringe isomorphe Beimischung von Tonerde in Baurs Kri- 
stallen erklären liesse. Diese Annahme scheint mir um so mehr 
berechtigt, als W. Bruhns!), welcher gepulverten Mikroklin mit 
wässeriger Flussäure 53 Stunden auf 300° erhitzte, angibt neben 
Tridymit ebenfalls ein isotropes, im Wasser unlösliches Mineral mit 
vorwaltendem Oktaeder und Würfel erhalten zu haben, in welchem 
er Kalium, Fluor und Kieselsäure nebst etwas Tonerde nachweisen 
konnte. Vermutlich war auch dieses Mineral ein aluminiumhaltiger 
Hierati 
Zw meinem Versuche mit tonerdehaltiger Beschiekung konnte 
ich Hieratit ebenfalls in mehreren Fällen nachweisen. Auch hier 
zeigte sich dieselbe Erhöhung des Brechungsexponenten wie in 
Baurs Präparaten. Die geringere Häufigkeit des Auftretens dieser 
Kristalle bei meinen Versuchen lässt sich leicht durch geringeren 
Fluorgehalt meiner Kieselsäure erklären. Auch der Umstand, dass 
sowohl von mir alsauch von P. Niggli mit Merckscher Kieselsäure 
Kaliumfaujasit nie’ auftrat, scheint mir eine Stütze für die Annahme 
seiner Identität mit Hieratit zu sein. Demnach wäre der Name 
Kaliumfaujasit aus der Literatur zu streichen. 
4. Korund Al,O, (vergl. Tafel 1 Fig. 7) hexagonal rhomboedrisch 
hemiedrisch. 
Sechsseitige Tafeln oder kurze Säulchen von sehr hoher Licht- 
brechung. Die Kristalle verschwinden beinahe im Methylenjodid 
(n = ca. 1,76), was mit den Angaben für Korund (e = 1,760 und 
0 — 1,768) gut im Einklang steht. Sie. zeigen den kleineren Brechungs- 
index in der Richtung der Hauptachse, sind also optisch negativ. 
Die Doppelbrechung dürfte auf 0,009 zu schätzen sein. In Salzsäure 
sind die Kristalle unlöslich. In Versuch 23 kam zu dem Prisma 
zweiter Stellung und der Basis, welche in den übrigen Versuchen 
allein auftraten, noch die Rhomboederfläche (1011) hinzu, welche die 
Kristalle als hemiedrisch erkennen liess. Besonders bei dünntafeligem 
Auftreten waren oft mehrere Individuen zu fächerförmiger Durch- 
wachsung vereinigt. Am Präparat 61, das aus ungetrockneter Alu- 
miniumhydroxydpaste hergestellt worden war, wurde der Glühverlust 
!) Neues Jahrb. Min. (1889) (II) 62—65.. 
